APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 2 77 



gique nous était assuré comme pour mes propres re- 

 cherches. 



Le succès rencontré dans la comparaison des varia- 

 lions magnétiques des aciers au nickel et de leurs chan- 

 gements de volume, me conduisit à penser que leurs 

 variations d'élasticité étaient liées aussi aux transforma- 

 tion magnétiques, et que les alliages à faible varia- 

 lion devraient être recherchés parmi ceux pour les- 

 quels le commencement ou la fin de la transformation 

 s'opère au voisinage de la température ambiante. 

 D'ailleurs la découverte de M. Perret et de M. Thury, 

 rapprochée du changement irréversible rappelé au pa- 

 ragraphe précédent, ne laissait guère de doutes sur 

 l'exactitude de cette déduction que des expériences 

 directes vinrent rapidement confirmer. 



Les résultats fournis immédiatement par l'examen 

 des marches d'une montre à diverses températures, 

 contiennent à la fois l'efïet de la dilatation du balancier 

 et du spiral, et de la variation d'élasticité de ce der- 

 nier; d'autres actions interviennent aussi, mais elles 

 sont de moindre importance et d'ailleurs mal connues. 



La durée d'oscillation d'un balancier monté sur un 

 ressort spiral est exprimée par : 



Ti 



T = z 



j/¥^ 



L étant la longueur du spiral, M son moment élasti- 

 que, I le moment d'inertie du balancier. M est posé 

 ici en abrégé pour ' ,, e' h E, où e et /i désignent 

 l'épaisseur et la hauteur du spiral, E le module d'élas- 

 ticité du métal qui le constitue. 



